

Herzog: 
pendels (Fig. 4) prüfen. Eine bequeme Ausfüh- 
rung der Messung besteht darin, daß man eine hori- 
zontal schwingende Scheibe auf dem Stoffstreifen 
aufhängt und den Zusammenhang der Schwin- 
gungsdämpfung mit der Natur des Stoffes fest- 
stellt. 
Die nachstehende Tabelle bringt einige Mes 
sungen. 
Tabelle 2. 



i Schmiegsamkeit 
Stoff ee 
Kette Schuß 
Kammgarnaler co er 21,7 22,3 
KamngarnalE Free 12,9 13,0 
Streichgarn ee 10,1 11,0 
Militärtucheerr era 4,2 3,6 

Die irreversible Dehnung des Stoffes kennt 
man vom Durchdrücken des Knies. Zur ersten 
Prüfung wird von uns ein Dehnungsmesser (Fig. 5) 
folgender Art benutzt. Ein kreisförmiges Stoff- 
stück wird zusammen mit einer Gummimembran 

Dehnungsmesser. 
allseitig eingespannt und dann wiederholt durch 
Luftdruck gedehnt und wieder entlastet. Um die 
bleibende Dehnung festzustellen, stellt man die 
Zeit fest, die erforderlich ist, um eine gegebene 
Hohe der Ausbeulung zu erzielen. — 



Tabelle 3. E 
Stoff Elastizität - 
Kammegain I, . 0.0 jt eee : 65 
Kammgarn. ll... 2.20 me 50 
Direichgarm 5. ct ss er < eee 10 
Mi idictuch so 23.0)... es oe en: 4 
Die eben geschilderte Prüfung überschreitet die 
praktische Beanspruchung erheblich. Bei den 
meisten Bewegungen wird nur eine geringe Deh- 
nung verlangt, die auch leichter völlig zurückgeht, 
Einige Arbeiten aus dem Kaiser-Wilhel 
-liefert, die sich im allgemeinen mit den Anschauun- _ 





































als eine derartige Bas 18, 9 
die wiederholte tiefe Kniebeuge bedingt. eee 
geringe Anfangsdehnung, in der Praxis auch als 
„Zugigkeit“ bezeichnet, läßt sich mit einem 
Dehnungsmesser der Firma ‚Schopper ‚prüfen, 
aber die Ausschläge sind für die Praxis zu gering. Pe 
Es war also auch für diese Mm eine Neu- = 
konstruktion wünschenswert‘). 
Im Tuchhandel werden noch eine Rete: ganz ’ 
anderer Eigenschaften geschätzt, wie Weichheit i 
und Glanz; dazu kommen noch ästhetische Wert- 
urteile. Die letzteren entziehen sich naturgemäß _ 
einer systematischen Untersuchung. Der Glanz, — 
der sich nicht allzu schwierig prüfen läßt, mag — 
eleichfalls noch unter die ästhetischen Eigenschaf- 
ten gezählt werden. Etwas anders steht es mit — 
der Oberflächenweichheit, die in leicht kontrollier- — 
barem Zusammenhange mit der Art der Herstel-_ 
lung steht. Auf die Methode ihrer Prüfung möge — 
wegen der relativ geringen Bedeykiae Be näher 
eingegangen werden. 
Die Messung der char arte we 
schaften an mehr als tausend Tuchen verschieden- — 
ster Herkunft, die Herr Ing. Bojer und Fräulein 
Paul ausgeführt haben, hat empirische Skalen ge- — 


gen der Praktiker decken, aber eben den grund- — 2 
sätzlichen Fortschritt der zahlenmäßigen Bewer- 
tung bringen. Die Entfernung vom Durchschnitt 
und Optimum läßt sich festlegen und die natur-  ® 
wissenschaftliche Bearbeitung des Gebietes ein- © 
leiten, die stets mit der sinngemäßen Einführung 
von Zahl und Maßstab verkniipft ist. 
Es wurde z. B. untersucht, welchen Einfluß die 
Eigenschaften der Wolle, der Garne, ‚die Faden- 
stellung im Gewebe, die Kettspannung, die Walke, 
kurz die enklnen Fabrikationsgänge auf die 
Eigenschaften des Endproduktes nehmen. ~ Jeder 
a weiß, daß beispielsweise. intensiveres 
Walken ein Tuch brettartig macht, aber gleichzei- 
tig damit eine bessere PERS BEER: erzielt wird. 
Aber es war wichtig, über die allgemeine. Regel 
"hinaus zu Maßen zu gelangen. Nunmehr läßt sich © 
in der Tat leicht berechnen, wie weit man etwa 
auf Kosten der Abnutzung einen minder steifen 
Stoff herstellen kann. Die nachstehende Ta- 
belle 4° zeigt den Einfluß der Walke auf Ab- 
reibung und Schiniegsamkeit zahlenmäßig. Et 
x 
Tabelle 4. Ser = 









Streichgarn. Be RE 5 
er Io Abreibezahl shmlegn a a 
EE see al, Kette te . Schuß) oot 
crs 3,3 | 
5 9,8 
10: 11,5: 
2: Dit. I 34,3 
4) Die Deshnibehen, Pe een = 
De Rap: angemeldet und werden ‚von a ee 1. ae z 
per, re hergestellt. ; 
